ICS 77.140.75  
H 48 
 
中华人民共和国国家标准  
GB 6479—XXXX 
代替  GB 6479—2000 
 
 
高压化肥设备用无缝钢管  
Seamless steel tubes for high -pressure chemical fertilizer equipments  
      
（报批稿） 
      
XXXX  - XX - XX发布  XXXX  - XX - XX实施  
 GB 6479—XXXX 
I 前  言 
本标准中条款 4.4、4.6、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.4.4、5.4.5、5.5、5.6.1、5.7、5.8.1、
5.9、5.10.1、6、7、8为强制性条款，其余为推荐 性条款。  
本标准按 照GB/T 1.1 —2009给出的规则起草。  
本标准代替 GB 6479—2000《高压化肥设备用无缝钢管 》。 
本标准与 GB 6479—2000相比，主要变化如下：  
——调整和补充了规范性引用文件；  
——增加了订货内容；  
——修改了钢管外径和壁厚允许偏差；  
——修改了长度允许偏差；  
——增加了全长弯曲度的规定；  
——增加了不圆度和壁厚不均的规定；  
——修改了牌号和化学成分；  
——修改了制造方法；  
——修改了力学性能；  
——修改了压扁试验的规定；  
——修改了非金属夹杂物检验要求；  
——修改了无损检验要求。  
本标准由中国钢铁工业协会提出。  
本标准由全国钢标准化技术委员会（ SAC/TC183 ）归口。  
本标准起草单位：鞍钢股份有限公司、攀钢集团成都钢钒有限公司、 湖南华菱钢管控股有限公司、
浙江工业大学化工设备 有限公司 、衡阳华菱钢管有限公司、江苏华菱锡钢特钢有限公司。  
本标准主要起草人： 郭秀莉、朴志民、李奇、 李阳华、 何正炎、 翟利平、陈忠友、赵斌、陈绍林 、
李应雄。 
本标准所代替标准的 历次版本发布情况为：  
GB 6479—1986、GB 6479—2000。 
 GB 6479—XXXX 
1 高压化肥设备用无缝钢管  
1 范围 
本标准规定了高压化肥设备用无缝钢管的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、
包装、标志和质量证明书 等。 
本标准适用于高压化肥设备和管道用无缝钢管，也适用于其他化工设备用无缝钢管。  
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差  
GB/T 223.3   钢铁及合金化学分析方法   二安替比林甲烷磷钼酸重量法 测定磷量  
GB/T 223.5   钢铁   酸溶硅和全硅含量的测定   还原型硅钼酸盐分光光度法  
GB/T 223.11  钢铁及合金   铬含量的测定   可视滴定或电位滴定法  
GB/T 223.12   钢铁及合金化学分析方法   碳酸钠分离 -二苯碳酸二肼光度法测定铬量  
GB/T 223.14  钢铁及合金化学分析方法   钽试剂萃取光度法测定钒含量  
GB/T 223.18   钢铁及合金化学分析方法   硫代硫酸钠分离 -碘量法测定铜量  
GB/T 223.19   钢铁及合金化学分析方法   新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜 量 
GB/T 223.23   钢铁及合金   镍含量的测定   丁二酮肟分光光度法  
GB/T 223.26  钢铁及合金   钼含量的测定   硫氰酸盐分光光度法  
GB/T 223.3 7  钢铁及合金化学分析方法   蒸馏分离 -靛酚蓝光度法测定氮量  
GB/T 223.40  钢铁及合金   铌含量的测定   氯磺酚S分光光度法  
GB/T 223.43  钢铁及合金   钨含量的测定   重量法和分光光度法  
GB/T 223. 54  钢铁及合金化学分析方法   火焰原子吸收分光光度法测定镍量  
GB/T 223.58   钢铁及合金 化学分析方法   亚砷酸钠 -亚硝酸钠滴定法测定锰量  
GB/T 223.59   钢铁及合金   磷含量的测定   铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法  
GB/T 223.60   钢铁及合金化学分析方法   高氯酸脱水重量法测定硅含量  
GB/T 223.61   钢铁及合金化学分析方法   磷钼酸胺容量法测定磷量  
GB/T 223.62   钢铁及合金化学分析方法   乙酸丁酯萃取光度法测定磷量  
GB/T 223.63   钢铁及合金化学分析方法   高碘酸钠（钾）光度法测定锰量  
GB/T 223.6 4  钢铁及合金   锰含量的 测定   火焰原子吸收光谱法  
GB/T 223.68   钢铁及合金化学分析方法   管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量  
GB/T 223.69   钢铁及合金   碳含量的测定   管式炉内燃烧后气体容量法  
GB/T 223.71   钢铁及合金化学分析方法   管式炉内燃烧后重量法测定碳含量  
GB/T 223.7 2  钢铁及合金   硫含量的测定   重量法 
GB/T 223.7 4  钢铁及合金化学分析方法   非化合碳含量的测定  
GB/T 226  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法  GB 6479—XXXX 
2 GB/T 228.1  金属材料   拉伸试验方法   第1部分：室温试验方法  
GB/T 229  金属材料   夏比摆锤冲击试验方法  
GB/T 241  金属管  液压试验方法  
GB/T 242  金属管  扩口试验方法  
GB/T 246  金属管  压扁试验方法  
GB/T 1979  结构钢低倍组织缺陷评级图  
GB/T 2102  钢管的验收、包装、标志和质量证明书  
GB/T 2975  钢及钢产品   力学性能试验取样位置及试样制备  
GB/T 4336  碳素钢和中低合金钢   火花源原子发射光谱分析方法（常规法）  
GB/T 5777 —2008  无缝钢管超声波探伤检验方法  
GB/T 7735 -2004  钢管涡流探伤检验方法  
GB/T 10561 —2005  钢中非金属夹杂物含量的测定   标准评级图显微检验法  
GB/T 12606 -1999  钢管漏滋探伤方法  
GB/T 17395  无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差  
GB/T 20066  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法  
GB/T 20123  钢铁  总碳硫含量的测定   高频感应炉燃烧后红外吸收法（常规方法）  
GB/T 20124  钢铁  氮含量的测定   惰性气体熔融热导法（常规方 法） 
GB/T 20125  低合金钢  多元素含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法  
YB/T 4149   连铸圆管坯  
YB/T 5137   高压用热轧和锻制无缝钢管圆管坯  
3 订货内容  
按本标准订购钢管的合同或订单应包括下列内容 ： 
a) 标准编号；  
b) 产品名称；  
c) 钢的牌号；  
d) 订购的数量（总重量或总长度）；  
e) 尺寸规格（外径×壁厚，单位为毫米）；  
f) 特殊要求。  
4 尺寸、外形及重量  
4.1 外径和壁厚  
4.1.1 钢管的公称外径 (D)和公称壁厚 (S)应符合GB/T 17395 的规定。  
4.1.2 根据需方要求，经供需双方协商，可供应其它外径和壁厚的钢 管。 
4.2 外径和壁厚的允许偏差  
4.2.1 热轧（挤压、扩）钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表 1的规定。  
 
 
 GB 6479—XXXX 
3 表1 热轧（挤压、扩）钢管外径和壁厚允许偏差                单位为毫米  
钢管种类  钢管公称外径 S/D 壁厚允许偏差  外径允许偏差  
热轧(挤压)钢管 ≤159 - +12.5 
-10%S或+0.5 
-0.4，取其中较大者  
±1%D或±0.50，取其
中较大者  ＞159 ≤0.05 +15%S 
-10%S 
＞0.05～0.10 +12.5%S 
-10%S 
＞0.10 ±10%S 
热扩钢管 ±15%S 
 
4.2.2 冷拔（轧）钢管的外径和壁厚允许偏差应符合表 2的规定。  
表2 冷拔（轧）钢管外径和壁厚允许偏差                单位为毫米  
钢管种类  钢管尺寸  允许偏差  
普通级 高级 
冷拔（轧）钢管  公称外径 ≤30 ±0.20 ±0.15 
＞30～50 ±0.30 ±0.25 
＞50 ±0.5%D ±0.5%D 
公称壁厚 ≤2.0 +12.5 
-10%S ±10%S 
＞2.0   ±10%S ±7.5%S 
 
4.2.3 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可生产表 1、表2规定以外尺寸允许偏差
的钢管。  
4.3 长度 
4.3.1 通常长度  
钢管的通常长度为 4 000 mm～12 000 mm 。经供需双方协商， 并在合同中注明，可交付长度大于 12 000 
mm的钢管；也可交付长度 短于4 000 mm但不短于 3 000 mm的钢管，其数量应不超过该批钢管交货总数量
的5%。 
4.3.2 定尺和倍尺长度  
4.3.2.1 根据需方要求，并在合同中注明，钢管可按定尺长度或倍尺长度交货。  
4.3.2.2 钢管的定尺长度和倍尺总长度应在通常长度范围内，全长允许偏差为：  
a) 长度≤6 000 mm时，允许偏差为+10 
 0mm 
b) 长度＞6 000 mm时，允许 偏差为+15 
  0 mm。 
4.3.2.3 每个倍尺长度应按下述规定留出切口余量：  
a) D≤159 mm时，切口余量为 5 mm～10 mm； 
b) D＞159 mm时，切口余量为 10 mm～15 mm。 
4.4 弯曲度 
4.4.1 钢管的每米弯曲度应符合表 3的规定。  GB 6479—XXXX 
4 表3 钢管的弯曲度  
钢管公称壁厚 /mm 每米弯曲度 /(mm/m) 
≤15 ≤1.5 
>15～30 ≤2.0 
>30或D≥351 ≤3.0 
4.4.2  钢管的全长弯曲度应不大于钢管总长度的 0.15%。 
4.5 不圆度和壁厚不均  
根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，钢管的不圆度和壁厚不 均应分别不超过外径和
壁厚公差的 80% 。 
4.6 端头外形  
钢管两端端面应与钢管轴线垂直，切口毛刺应予清除。  
4.7 交货重量  
4.7.1 钢管按实际重量交货，亦可按理论重量交货。钢管理论重量的计算按 GB/T 17395 的规定，钢的
密度取7.85 kg/dm3。 
4.7.2 根据需方要求 ,经供需双方协商 ,并在合同中注明 ,交货钢管的实际重量与理论重量的偏差应符
合如下规定：  
a) 单支钢管：± 10%； 
b) 每批最小为 10t的钢管：± 7.5%。 
5 技术要求  
5.1 牌号和化学成分  
5.1.1 钢的牌号和化学成分 (熔炼分析 )应符合表 4的规定。钢管按熔炼成分验收。  
表4 钢的牌号 和化学成分  
牌号 化学成分 (质量分数 )/% 
C Si Mn Cr Mo V W Nb Ni P S 
不大于 
10 0.07～
0.13 0.17～
0.37 0.35～
0.65 — — — — — — 0.025 0.015 
20 0.17～
0.23 0.17～
0.37 0.35～
0.65 — — — — — — 0.025 0.015 
Q345Ba 0.12～
0.20 0.20～
0.50 1.20～
1.70 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.15 — ≤0.07 ≤
0.50 0.025 0.015 
Q345Ca,b 0.12～
0.20 0.20～
0.50 1.20～
1.70 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.15 — ≤0.07 ≤
0.50 0.025 0.015 GB 6479—XXXX 
5 表4 钢的牌号 和化学成分 (续） 
牌号 化学成分 (质量分数 )/% 
C Si Mn Cr Mo V W Nb Ni P S 
不大于 
Q345Da,b 0.12～
0.18 0.20～
0.50 1.20～
1.70 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.15 — ≤0.07 ≤
0.50 0.025 0.015 
Q345Ea,b 0.12～
0.18 0.20～
0.50 1.20～
1.70 ≤0.30 ≤0.10 ≤0.15 — ≤0.07 ≤
0.50 0.025 0.010 
12CrMo 0.08～
0.15 0.17～
0.37 0.40～
0.70 0.40～
0.70 0.40～
0.55 — — — — 0.025 0.015 
15CrMo 0.12～
0.18 0.17～
0.37 0.40～
0.70 0.80～
1.10 0.40～
0.55 — — — — 0.025 0.015 
12Cr2Mo 0.08～
0.15 ≤0.50 0.40～
0.60 2.00～
2.50 0.90～
1.13 — — — — 0.025 0.015 
12Cr5Mo ≤0.15 ≤0.50 ≤0.60 4.00～
6.00 0.40～
0.60 — — — ≤
0.60 0.025 0.015 
10MoWVNb  0.07～
0.13 0.50～
0.80 0.50～
0.80 — 0.60～
0.90 0.30～
0.50 0.50～
0.90 0.06～
0.12 — 0.025 0.015 
12SiMoVNb  0.08～
0.14 0.50～
0.80 0.60～
0.90 — 0.90～
1.10 0.30～
0.50 — 0.04～
0.08 — 0.025 0.015 
a   当需要加入细化晶粒元素时，钢中应至少含有 Al、Nb、V、Ti中的一种。加入的细化晶粒元素应在质量证明书
中注明含量。 Ti含量应不大于 0.20%。 
b   钢中Alt含量应不小于 0.020%，或钢中 Als含量应不小于 0.015%。 
 
5.1.2 钢中残余元素含量应符合表 5的规定。  
表5 钢中残余元素含量  
牌号 残余元素 (质量分数 )/% 
Ni Cr Cu Mo V 
不大于 
10 0.25 0.15 0.20 — — 
20 0.25 0.25 0.20 0.15 0.08 
其他 0.30 0.30 0.20 — — 
 
5.1.3 用氧气转炉冶炼的钢，除 12Cr5Mo外，其余牌号钢的氮含量应不大于 0.008% 。 
5.1.4 Q345B、Q345C、Q345D和Q345E的碳当量（ CEV）值应不大于 0.45%。碳当量应由熔炼分析成分
并采用公式（ 1）计算。  
                 CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15      ………………………………  (1) 
5.1.5 当需方要求做成品分析时，应在合同中注明。成品钢管的化学成分允许偏差应符合 GB/T 222
的规定。  
5.2 制造方法  GB 6479—XXXX 
6 5.2.1 钢的制造方法  
钢应采用电弧炉加炉外精炼并经真空精炼处理，或氧气转炉加炉外精炼并经真空精炼处理，或电渣
重熔法冶炼。  
经供需双方协商， 并在合同中注明， 可采用其他较高要求的冶炼方法。 需方指定某一种冶炼方法时，
应在合同中注明。  
5.2.2 管坯的制造方法  
管坯可采用连铸、模铸或热轧（锻）方法制造。连铸管坯应符合 YB/T 4149 的规定，其中低倍组织
缺陷中心裂纹、中间裂纹、皮下裂纹和皮下气泡的级别应分别不大于 1级，也可采用 经相关各方认可的
其他更高质量要求；热轧（锻）管坯应符合 YB/T 5137 的规定；模铸管坯（钢锭）可参照热轧（锻）管
坯的规定执行。  
5.2.3 钢管的制造方法  
钢管应采用热轧（挤压、扩）或冷拔（轧）无缝方法制造。需方指定一种方法制造钢管时，应在
合同中注明。  
5.3 交货状态  
钢管应以热处理状态交货。钢管的热处理制度应符合表 6的规定。热处理制度应填写在质量证明书
中。 
表6 钢管的热处理制度  
序号 牌号 热处理制度  
1 10 a 880 ℃～940 ℃正火 
2 20 a,b,c 880 ℃～940 ℃正火 
3 Q345B a,b 880 ℃～940 ℃正火 
4 Q345C a,b 880 ℃～940 ℃正火 
5 Q345D a,b 880 ℃～940 ℃正火 
6 Q345E b,c 880 ℃～940 ℃正火 
7 12CrMo 900℃～960℃正火， 670℃～73O℃回火 
8 15CrMo 900℃～960℃正火， 680℃～73O℃回火 
9 12Cr2Mo S≤30 mm的钢管正火加回火：正火温度 900 ℃～960 ℃，回火温度 700 ℃～750 ℃ 
S＞30 mm的钢管淬火加回火或正火加回火： 淬火温度不低于 900 ℃，回火温度 700 ℃～750 ℃； 
正火温度 900 ℃～960 ℃，回火温度 700 ℃～750 ℃，但正火后应进行快速冷却  
10 12Cr5Mo 完全退火或等温退火  
11 10MoWVNb  970℃～990℃正火， 730℃～75O℃回火；或 800℃～82O℃高温退火  
12 12SiMoVNb  980℃～1020℃正火， 710℃～75O℃回火 
a   热轧（挤压、扩）钢管终轧温度在相变临界温度 Ar3至表中规定温度上限的范围内，且钢管是经过空冷时 ,则应
认为钢管是经过正火的。  
b   S＞14 mm的钢管还可以正火加回火： 正火温度 880 ℃～940 ℃， 正火后允许快速冷却， 回火温度应高于 600 ℃。 
c   S≤30 mm的热轧（挤压、扩）钢管终轧温度在相变临界温度 Ar3至表中规定温度上限的范围内，且钢管是经过
空冷时,则应认为钢管是经过正火的。  GB 6479—XXXX 
7 5.4 力学性能  
5.4.1 交货状态钢管的室温拉伸力学性能应符合表 7的规定。 D≥76mm且S≥6.5mm的钢管应做冲击试
验，其试验温度和冲击吸收能量要求值应符合表 7的规定。  
表7 钢管的力学性能  
序
号 牌号 力学性能  
抗拉强度  
Rm /MPa 下屈服强度或  
规定塑性延伸强度  
ReL或RP0.2 /MPa 断后 
伸长率 
A/% 断面 
收缩率 
Z/% 冲击吸 
收能量 
(KV2)/J 
钢管壁厚 /mm 
试验 
温度℃ 纵向 横向 
≤16 ＞16～40 ＞40 纵向 横向 
不小于 不小于 
1 10 335～490 205 195 185 24 22 — — — — 
2 20 410～550 245 235 225 24 22 — 0 40 27 
3 Q345B 490～670 345 335 325 21 19 — 20 40 27 
4 Q345C 490～670 345 335 325 21 19 — 0 40 27 
5 Q345D 490～670 345 335 325 21 19 — -20 40 27 
6 Q345E 490～670 345 335 325 21 19 — -40 40 27 
7 12CrMo 410～560 205 195 185 21 19 — 20 40 27 
8 15CrMo 440～640 295 285 275 21 19 — 20 40 27 
9 12Cr2Moa 450～600 280 20 18 — 20 40 27 
10 12Cr5Mo 390～590 195 185 175 22 20 — 20 40 27 
11 10MoWVNb  470～670 295 285 275 19 17 — 20 40 27 
12 12SiMoVNb  ≥470 315 305 295 19 17 50 20 40 27 
a   12Cr2Mo 钢管，当 D≤30 mm且S≤3 mm时，其下屈服强度或规定塑性延伸强度允许降低 10 MPa。 
 
5.4.2 表7中的冲击吸收能量为全尺寸试样夏比 V型缺口冲击吸收能量要求值。当采用小尺寸冲击试
样时， 小尺寸试样的最小夏比 V型缺口冲击吸收能量要求值应为全尺寸试样冲击吸收能量要求值乘以表
8中的递减系数。  
表8 小尺寸试样冲击吸收能量递减系数  
试样规格  试样尺寸（高度×宽度） /mm 递减系数  
标准试样  10×10 1.00 
小试样 10×7.5 0.75 
小试样 10×5 0.50 
 
5.4.3 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，牌号为 10、20的钢管夏比 V型缺口冲击试
验的试验温度及冲击吸收能量应符合表 9的规定。  
 
 GB 6479—XXXX 
8 表9 低温冲击性能  
牌号 试验温度 /℃ 试样方向  冲击吸收能量 (KV2)/J 
试样尺寸 （高度×宽度） /mm 
10×10 10×5 
10 -20 
纵向 ≥18 ≥12 
-30 协商 协商 
20 -20 ≥18 ≥12 
 
5.4.4 外径小于 219 mm的钢管，拉伸试验应沿钢管纵向取样。  
外径不小于 219 mm的钢管，当钢管尺寸允许时，拉伸试验应沿钢管横向截取直径为 10 mm的圆形横
截面试样；当钢管尺寸不足以截取 10 mm试样时，则应采用直径为 8 mm或5 mm中可能的较大尺寸圆形横
截面试样；当钢管尺寸不足以截取 5 mm试样时，拉伸试验应沿钢管纵向取样。 横向圆形横截面试样应取
自未经压扁的试料。  
5.4.5 外径小于 219 mm的钢管，冲击试验沿钢管纵向或横向取样；如合同中无特殊规定，仲裁试样应
沿钢管纵向截取。  
外径不小于 219 mm的钢管，冲击试验应沿钢管横向取样。  
无论沿钢管纵向截取还是沿钢管横向截取，冲击试样宽度应为 10 mm、7.5 mm或5 mm中尽可能的较
大尺寸。  
5.5 液压试验  
5.5.1 钢管应逐根进行液压试验。试验压力按式 (2)计算，最大试验压力为 20 MPa，稳压时间不少于
10 s。在试验压力下，钢管不允许出现渗漏现象。  
                                   P=2SR/D          ……………………………………  (2) 
式中： 
P——试验压力，单位为 兆帕（MPa），当P＜7 MPa时，修约到最接近的 0.5 MPa，当P≥7 MPa时，
修约到最接近的 1 MPa； 
S——钢管公称壁厚，单位为毫米（ mm）； 
D——钢管公称外径，单位为毫米（ mm）； 
R——允许应力，为表 7规定下屈服强度 或规定塑性延伸强度 值的80%，单位为 兆帕（MPa）。 
5.5.2 供方可用涡流探伤或漏磁探伤代替液压试验。用涡流探伤时，对比样管人工缺陷应符合 GB/T 
7735-2004中验收等级 A的规定； 用漏磁探伤时， 对比样管外表面纵 向人工缺陷应符合 GB/T 12606 -1999
中验收等级 L4的规定。  
5.6 工艺性能  
5.6.1 压扁试验  
5.6.1.1 除12Cr5Mo钢管外， 对于外径大于 22 mm但不大于 600 mm，且S/D≤0.15的钢管应进行压扁
试验。 
5.6.1.2 压扁试验应按以下两步进行：  
a) 第一步是延性试验，将试样压至两平板间距离为 H。H按式（3）计算：  
 
……………………………………… （3） 
式中： 
DSSH/) 1(
GB 6479—XXXX 
9 H——两平板间的距离， 单位为毫米（ mm）； 
S——钢管公称壁厚， 单位为毫米（ mm）； 
D——钢管公称外径， 单位为毫米（ mm）； 
α——单位长度变形系数， 10钢为0.09，其余牌号为 0.08。 
试样压至两平板间距离为 H时，试样上不允许出现裂缝或裂口。  
b) 第二步是完整性试验（闭合压扁） 。压扁继续进行，直到试样破裂或试样相对两壁相碰。在整
个压扁试验期间，试样不允许出现目视可见的分层、白点和夹杂。  
5.6.1.3 下列情况不应作为压扁试验合格与否的判定依据：  
a) 试样表面缺陷引起的无金属光泽的裂缝或裂口；  
b) 当S/D＞0.1时，试样 6点钟（底）和 12点钟（顶）位置处内表面的裂缝或裂口。  
5.6.2 扩口试验  
5.6.2.1 根据需方要求，并在合同中注明， S≤8 mm的钢管可进行扩口试验。  
5.6.2.2 扩口试验应在室温下进行，顶芯锥度为 60°。扩口后试样的外径扩口率应符合表 10的规定，
扩口后试样不允许出现裂缝或裂口。  
表10 钢管外径扩口率  
牌号 钢管外径扩口率 /% 
内径a/外径 
≤0.6 ＞0.6～0.8 ＞0.8 
10、20、Q345B、
Q345C、Q345D、
Q345E 10 12 17 
其他 8 10 15 
a   内径为试样计算内径。计算内径是按公称外径和公称壁厚计算出来的内径值。  
 
5.7 低倍检验  
用钢锭直接轧制的钢管应进行低倍检验。钢管横截面酸浸试片上不 允许有目视可见的白点、夹杂、
皮下气泡、翻皮和分层。  
5.8 非金属夹杂物检验  
5.8.1 用连铸圆管坯或钢 锭直接轧制的钢管应进行非金属夹杂物检验。钢管的非金属夹杂物按 GB/T 
10561—2005中的A法评级，其 A、B、C、D各类夹杂物的细系级别和粗系级别应分别不大于 2.5级，
DS类夹杂物应不大于 2.5级；A、B、C、D各类夹杂物的细系级别总数与粗系级别总数各不大于 6.5级。 
5.8.2 根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，成品钢管的非金属夹杂物可要求更严级别。  
5.9 表面质量  
5.9.1 钢管内外表面不允许有裂纹、折叠、轧折、结疤和离层。这些缺陷应完全清除，清除深度应不
超过公称壁厚的负偏差，其清理处的实际壁厚应不小于壁厚所允许的 最小值。  
5.9.2 在钢管内外表面上，直道允许的深度如下：  
a) 冷拔（轧）钢管：不大于壁厚的 4%，最大深度为 0.2 mm； 
b) 热轧（挤、扩）钢管：不大于壁厚的 5%，最大深度为 0.4 mm。 GB 6479—XXXX 
10 5.9.3 不超过壁厚负偏差的其它局部缺欠允许存在。  
5.10 无损检验  
5.10.1 钢管应按 GB/T 5777 —2008的规定逐根全长进行超声波探伤检验。对比样管纵向刻槽深度等级
为：冷拔 (轧)钢管按L2执行，热轧 (挤压、扩 )钢管按L2.5执行。 
5.10.2 当钢管S/D＞0.2时，除非合同中另有规定，钢管内壁人工缺陷深度按 GB/T 5777 —2008中附
录C的C.1规定执行。  
5.10.3 经供需双方协商，可增做其他无损探伤检验。  
6 试验方法  
6.1 钢管的尺寸和外形应采用符合精度要求的量具测量。  
6.2 钢管的内外表面应在充分照明的条件下目视检查。  
6.3 钢管其他检验项目的取样方法和试验方法应符合表 11的规定。  
表11 钢管的检验项目、试验方法、取样数量  
序号 检验项目  取样数量  取样方法  试验方法  
1 化学成分  每炉取1个试样 GB/T 20066  GB/T 223 、GB/T 4336 、GB/T 
20123、GB/T 20124 、GB/T 
20125 
2 拉伸试验  每批在两根钢管上各取 1个试样 GB/T 2975  GB/T 228.1  
3 冲击试验  每批在两根钢管上各取一组 3个试样 GB/T 2975  GB/T 229  
4 液压试验  逐根 — GB 241 
5 压扁试验  每批在两根钢管上各取 1个试样 GB/T 246  GB/T 246 
6 扩口试验  每批在两根钢管上各取 1个试样 GB/T 242  GB/T 242  
7 低倍检验  每炉在两根钢管上各取 1个试样 GB/T 226  GB/T 226 、GB/T 1979  
8 非金属夹杂物  每炉在两根钢管上各取 1个试样 GB/T 10561  GB/T 10561 —2005 
9 超声波探伤检验  逐根 — GB/T 5777 —2008 
10 涡流探伤检验  逐根 — GB/T 7735  
11 漏滋探伤检验  逐根 — GB/T 12606  
7 检验规则  
7.1 检查和验收   
钢管的检查和验收由供方质量技术监督部门进行。  
7.2 组批规则  
钢管的化学成分、低倍检验和非金属夹杂物检验按熔炼炉检查和验收，钢管的其余检验项目按批检
查和验收。 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格和同一热处理制度（炉次）的钢管组成。每批钢管
的数量应不超过如下规定：  
a) D≤76 mm,且S≤3 mm:400根； 
b) D＞351 mm：50根； GB 6479—XXXX 
11 c) 其他尺寸： 200根。 
若钢管在切成单根后不再进行热处理，则一根管坯轧制钢管截取的所有管段都应视为一根。  
剩余钢管的根数，如不少于上述规定的 50%时则单独列为一批，少于上述规定的 50%时可并入同一牌
号、同一炉号和同一规格的相邻一批中。  
7.3 取样数量  
每批钢管各项检验的取样数量应按表 11的规定进行。  
7.4 复验与判定规则  
钢管的复验与判定规则应符合 GB/T 2102 的规定。  
8 包装、标志和质量证明书   
钢管的包装、标志和质量证明书应符合 GB/T 2102 的规定。  
 
_____________________ ____________